Farklı kor seramiklerin ışık geçirgenliğinin incelenmesi
Examination of the light transmission of different ceramic cores
Yazar: ÖZLEM CEYLAN
Danışman: PROF.DR. FİLİZ AYKENT
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2007
Konu: Diş Hekimliği = Dentistry
Dizin: Protezler ve implantlar = Prostheses and implants

Özet:
Bu çalışmada 5 farklı seramik sistem kullanılarak 2 farklı kalınlık ve renktehazırlanan seramik altyapılarından 2 tip ışık kaynağı kullanıldığında geçen ışıkyoğunlukları karşılaştırılmalı olarak incelendi.Çalışmada örneklerin standart boyutlarda hazırlanmasında kullanılmak üzere6 mm çapında 0.4 mm ve 0.6 mm kalınlıklarında metal kalıplar torna makinesindehazırlandı. IPS Empress 2 ve IPS e-max örnekler için bu kalıplar kullanılarak A1 veA3.5 renklerinde ve 2 farklı kalınlıkta her gruptan 10 adet olacak şekilde, toplam 80adet mum örnek hazırlandı. Mum örneklerden, IPS Empress 2 ve e-max deneyörnekleri üretici firma talimatlarına uygun olarak tamamlandılar.In-ceram alumina, spinell ve zirkonya örneklerin hazırlanmasında tornamakinesinde oluşturulan metal kalıplardan alınan silikon ölçü kullanıldı. Elde edilenduplikat ölçüden üretici firma talimatlarına uygun olarak 2 farklı renkte vekalınlıkta her gruptan 10 adet olmak üzere toplam 120 adet In-ceram örnekhazırlandı.Seramik örneklerin ışık geçirgenlikleri 2 farklı tip ışık üreten QTH ve LEDcihazı kullanılarak radyometre ile ölçüldü. Tüm seramik örnekler 2 defa olmaküzere radyometrenin optik okuma gözüne yerleştirildi. Işık cihazının ucu 90o dikaçıyla her birine 5'er sn tutularak seramik örneklerden geçen ışık miktarı mW/cm2cinsinden ölçüldü. Elde edilen değerler cihazın ışık yoğunluğuna bölünerekgeçirgenlik katsayıları hesaplandı.İstatistiksel analizler SPSS 13.0 paket programı kullanılarak Windows XPortamında gerçekleştirildi. Sonuçlar çok yönlü varyans analizi, tek yönlü varyansanalizi, Tukey HSD ve t-testi istatistiksel analizleri yapılarak değerlendirildi.İstatistiksel anlamlılık düzeyi p=0.05 olarak alındı.Çalışmada LED ışık kaynağı, QTH ışık kaynağına göre tüm porselengruplarında daha yüksek ışık geçirgenliği katsayısı göstermiştir.En yüksek ışık geçirgenliğini In-ceram spinell ve IPS e-max porselenaltyapıları göstermiştir. Bunları da sırasıyla IPS Empress 2, In-ceram alumina ve Inceramzirkonyum altyapılar takip etmiştir.In-ceram zirkonya altyapılar her iki ışık kaynağında da tüm renk vekalınlıklarda oldukça düşük (sıfıra yakın) ışık geçirgenliği göstermişlerdir. In-ceramalumina altyapılar ise QTH ışık kaynağında tüm renk ve kalınlıklarda oldukçadüşük ışık geçirgenliği gösterirken daha güçlü LED ışık kaynağı kullanıldığında ışıkgeçişinde önemli ölçüde yükselme görülmüştür.Porselen korların kalınlığının 0.4 mm'den 0.6 mm'ye çıkmasıyla ışıkgeçirgenliğinde azalma olmuştur. Porselen altyapıların renklerin de A1'den A3.5'akoyulaşmasıyla ışık geçirgenliğinde önemli ölçüde düşme görülmüştür. Renginkoyulaşması ile ışık geçirgenliğinde görülen azalma, kalınlığın artmasıyla görülenazalmadan daha önemli olmuştur. Tam seramik restorasyonların ışık ile ya da dualpolimerize olan bir siman ile simantasyonu düşünülüyorsa, restorasyonun yapıldığıseramik materyali yanında kalınlık ve özellikle de rengi göz önünde tutulmalıdır.

Abstract:
The light transmission of 5 different ceramic cores with two different thickness(0.4 and 0.6mm) and two different shades (A1 and A3.5) were evaluated using twotypes light curing units. A standard metal mold with 6 mm diameter, 0.4 mmand 0.6 mm thickness was fabricated at CNS milling machine to prepare thespecimens.Wax patterns were fabricated using this mold to obtain IPS Empress 2 and IPSe-max specimens. Then IPS Empress 2 and IPS e-max specimens with two differentshades (A1 and A3.5) and thicknesses (0.4 and 0.6mm) were fabricated using thesewax patterns according to manufacturers instructions.For preparing the in-ceram alumina, spinell and zirconia cores, siliconimpressions taken from the metal molds were used. From the obtained duplicatedmold, 120 in-ceram cores, as ten from each group, were fabricated in two shadesand in two thicknesses according to the instructions of manufacturers.The light transmission of the ceramic specimens was measured withradiometer by using QTH and LED light curing units which produce different typesof light. All ceramic specimens were put in the optic reading part of the radiometertwice. The tip of the light source was hold at the angle of 90 degree to eachspecimen for 5 seconds and the amount of light transmitted through each specimenwas measured in the unit of mW/cm2. Dividing the obtained values by the lightdensity of the source, the coefficients of light transmission were found.The statistical analysis?s were made by using SPSS 13.0 program at theWindows XP environment. The results were evaluated by univariate analysis ofvarience, OneWay ANOVA, Tukey HSD, and t-test statistical analysis?s. Thestatistical meaningful level was accepted as p=0.05.In this study, the light source LED showed higher coefficients of lighttransmission than the light source QTH in all porcelain groups.In-ceram spinell and IPS e-max porcelain cores showed the highest lighttransmission. These were followed by IPS Empress 2, In-ceram alumina and Inceramzirconium cores in the same order.In-ceram zirconia cores showed extremely low (near to zero) lighttransmission in all shades and thicknesses with the both types of light sources. Onthe other side, In-ceram alumina cores showed very low light transmission in allshades and thicknesses with QTH light source, while significant increase wasobserved in light transmission using the more powerful light source LED.The transmission of light decreased when the thickness of porcelain coresincreased from 0.4 mm to 0.6 mm. When the shades of porcelain cores becamedarker from A1 to A3.5, a significant decrease was observed in light transmission.The decrease in light transmission observed by increasing shade darkness was moreimportant than the decrease by increasing thickness. If it is planned to makecementation of all ceramic restorations with light or a dual polymerizing cement,the thickness and especially the shade should be taken into consideration along theceramic material.